Die Methode der Untersuchung. 17 



Für Buchensplint wurden 72 "/o , für Buchenkern 57 "/o "ud für die Mitte 

 zwischen beiden 6G "/o Imbibitionswasser angenommen. 



Eichenkernholz enthalt 75 "/„, Eichensplintholz dagegen 92 " o Imbibitions- 

 wasser. Ersteres enthält zwar nur wenige lebende Parenchymzellen , dagegen 

 ist das Innere vieler Parenchymzellen, sowie mancher Tracheiden und Scleren- 

 chvmfosern mit braunem Kernstoff erfüllt, der eine beschrankte Fähigkeit der 

 Quellung resp. Löslichkeit besitzt. Desshalb ist die Wassercapacität des Eichen- 

 kernholzes eine grosse im Vergleich zum Buchenreit holz, in welchem der 

 Kernstoff fehlt. 



Weit grösser ist die Wassermenge in der Substanz des Eichcnsplintholzes. 

 Die grosse ZaW der Stärkemehl führenden Zellen des Strang- und Strahlen- 

 parenchyms, die sich auf hygroscopischem Wege mit Wasser ftülen, erldärt 

 die lang andauernde und ein hohes Maass erreichende Wasseraufiiahme. Das 

 Gefäss, in welchem die Eichensplintspäne sich befanden, zeigte in den letzten 

 Wochen auf der Innenseite feuchten Beschlag, wodurch einzelne, die Wand 

 berührende Holztheilchen auf capillarem Wege Wasser haben aufnehmen 

 können. Ich glaubte es desshalb angezeigt, anstatt 92 "/„ nur 90 "o hygrosco- 

 pisches Wasser in Anrechnung bringen zu sollen. 



Eichensplint hat also 90 "/o? 



Eichenkern dagegen 75 "/i, Imbibitionswasser. 



Die Birke, deren Parenchymzellen meist ga,nz leer sind, oder doch nur 

 wenige Reservestoffe in Form von Oeltropfen führen, ist schon nach 4 Wochen 

 mit 66 "/o dem Maximum nahe gekommen. Zwar ergab 3 Wochen später die 

 Wägimg 67 %, doch war 10 Tage .später das Gewicht wieder etwas, nämlich 

 auf 66 "/o gesunken. Es wurde ftir Birke eine Capacität von 66 "',, an- 

 genommen. 



Sehr interessant ist das Verhalten der beiden Nadelholzbäurae, insofern die 

 Menge des Harzgehaltes die Wassercapacität sehr auifällig beeinflusst. 



Ich habe, um diese Verhältnisse klar zu stellen, von beiden Bäumen Kern- 

 holz und Splintholz aus der Krone und von dem untersten Stammende zur 

 Untersuchung gezogen. 



Die Kiefer mit ihrem reichen Harzgehalte im Kernholze zeigt unten im 

 Kerne 45 %, in der Krone dagegen 49 "/o *, der Splint zeigt unten 53 "/„, oben 

 57 "/o ; je harzärmer das Holz, um so grösser ist also die Wassercapacität. 



Einestheils wird der Harzgehalt auf die Wassercapacität ungünstig ein- 

 wirken, weil das Harz resp. Terpentinöl selbst kein Wasser aufnimmt, anderen- 

 theils weil es einen Theil der Micellarinterstitien ausfüllt und auch die Wan- 

 dungen vieler Organe mit einer Schicht bekleidet, welche die Aufnahme des 

 Wassers in die Wandung sehr erschwert. 



H artig, tJntersnchungen. U. 2 



